## ANALISA PENGARUH ABU VULKANIK GUNUNG KELUD PADA STABILISASI TANAH LEMPUNG
oleh: Farhan Asmoro Triputro
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta

## Tanjung Rahayu

## Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta
ABSTRAK :  Pada  konstruksi  jalan,  karakteristik  tanah  asli  sebagai  tanah  dasar  ( subgrade )  sangat menentukan  kekuatan  jalan.  Tanah  dasar  yang  dipilih  sebaiknya  adalah  tanah  yang  mempunyai karakteristik yang baik. Namun banyak tanah dasar yang merupakan material alam termasuk tanah yang mempunyai karakteristik kurang baik jika digunakan sebagai tanah dasar ( subgrade ), contohnya tanah lempung. Stabilitas tanah adalah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki sifat-sifat teknis tanah yang kurang baik menjadi lebih baik. Pada penelitian ini, digunakan bahan aditif abu vulkanik Gunung Kelud sebagai  bahan tambah  untuk  meningkatkan daya  dukung  tanah  lempung.  Kadar  abu  vulkanik  Gunung Kelud yang digunakan adalah 3%, 6%, dan 9%. Pengujian laboratorium yang dilakukan adalah kuat tekan bebas  dan  California  Bearing  Ratio  (CBR).  Berdasarkan  pengujian  batas  Atterberg,  tanah  asli  yang digunakan sebagai sampel pengujian termasuk dalam kelompok A-7-5 atau tanah berlempung menurut klasifikasi AASHTO. Hasil pengujian kuat tekan bebas  dan CBR menunjukkan peningkatan pada setiap penambahan kadar abu vulkanik Gunung Kelud. Peningkatan secara signifikan terjadi pada penambahan abu vulkanik Gunung Kelud sebesar 9 %, dimana nilai kuat tekan meningkat sebesar 36,6 % dan nilai CBR meningkat  sebesar  6,15  %.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  abu  vulkanik Gunung Kelud dapat meningkatkan daya dukung tanah lempung.
Kata kunci: Tanah lempung, stabilisasi tanah, batas Atterberg , kuat tekan bebas, CBR

## Latar Belakang
Kondisi  jalan  raya  yang  baik  sangat berpengaruh  terhadap  lancarnya  arus  lalu lintas.  Dengan  demikian,  diperlukan perencanaan  lapis  perkerasan  jalan  raya yang baik agar dapat dilalui oleh kendaraan bermuatan  berat  atau  ringan.  Pada konstruksi  jalan,  karakteristik  tanah  asli sebagai  tanah  dasar  ( subgrade )  sangat menentukan  kekuatan  jalan.  Tanah  dasar yang  dipilih  sebaiknya  adalah  tanah  yang mempunyai karakteristik yang baik. Namun banyak  tanah  dasar  yang  merupakan material  alam  termasuk  tanah  yang mempunyai  karakteristik  kurang  baik  jika digunakan  sebagai  tanah  dasar  ( subgrade ), contohnya  tanah  lempung.  Tanah  lempung memiliki sifat-sifat teknis yang kurang baik seperti  kuat  geser  rendah,  kembang  susut
besar,  dan  plastisitas  tinggi.  Dengan demikian, diperlukan upaya untuk memperbaiki  sifat  tanah  yang  kurang  baik sebelum  pembuatan  jalan  baru.  Stabilisasi tanah  adalah  usaha  yang  dilakukan  untuk memperbaiki  sifat-sifat  teknis  tanah. Stabilisasi  tanah  dapat  dilakukan  dengan pemadatan  atau  menambahkan  bahan tertentu.
Abu  vulkanik  adalah  abu  yang berasal  dari letusan  gunung  vulkanik  (berapi)  yang kemudian  terbang  ke  segala  arah  sesuai dengan arah hembusan angin. Abu vulkanik sering  dianggap  sebagai  limbah  yang mengganggu masyarakat dan dapat mencemari lingungan meskipun sebenarnya abu  vulkanik  mengandung  material  yang bermanfaat  bagi  masyarakat.  Abu  vulkanik memiliki  kandungan  silika  yang  tinggi
sehingga  dapat  memperbaiki  sifat-sifat tanah yang kurang baik.
Parameter  tanah  yang  diperlukan  untuk mengetahui  daya  dukung  tanah  pada subgrade umumnya  dinyatakan  dengan besarnya  nilai  kuat  tekan  dan  CBR ( California  Bearing  Ratio ).  Penelitian sebelumnya  pada  sampel  tanah  lempung organik yang distabilisasi menggunakan abu Gunung Merapi dengan  komposisi 5%, 10%, 15%,  dan  20%  menunjukkan  bahwa  nilai CBR mengalami peningkatan pada kadar abu Gunung  Merapi  10%  dan  dapat  digunakan sebagai  s ubgrade pada  konstruksi  jalan. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mencari pengaruh  penggunaan  aditif  abu  gunung Kelud  dengan  tujuan  meningkatkan  daya dukung tanah lempung.

## Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pengaruh  abu  vulkanik Gunung  Kelud  sebagai  bahan  aditif terhadap nilai kuat tekan bebas?
2. Bagaimana  pengaruh  abu  vulkanik Gunung  Kelud  sebagai  bahan  aditif terhadap nilai CBR?

## Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Sampel  tanah  lempung  dalam  kondisi disturb berasal  dari  daerah  Rawasari, Jakarta.
2. Penelitian  dilakukan  di  laboratorium Universitas  Negeri  Jakarta  jurusan Teknik Sipil.
3. Kadar  aditif  abu  Gunung  Kelud  yang digunakan  sebesar  3%,  6%,  dan  9% terhadap  setiap  berat  pengujian  dari sampel tanah lempung yang akan diuji.
4. Pengujian  CBR  laboratorium  dilakukan dengan kondisi basah (dengan
rendaman).
5. Jumlah  benda  uji  adalah  6  buah  untuk setiap kadar aditif yang berbeda.
6. Pengujian  T- student dilakukan  untuk mengetahui  data  yang  dapat  diterima atau ditolak digunakan pada perhitungan.

## Maksud Dan Tujuan
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  besarnya  nilai  kuat tekan bebas dan CBR pada tanah lempung asli.
2. Untuk  mengetahui  besarnya  nilai  kuat tekan bebas dan CBR pada tanah lempung yang  diberi  aditif  abu  vulkanik  Gunung Kelud sebesar 3%, 6%, dan 9%.
3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan aditif abu vulkanik Gunung Kelud  pada  nilai  kuat  tekan  bebas  dan CBR pada tanah lempung.

## Lempung
Menurut  Hardiyatmo  (2002),  tanah  adalah himpunan  mineral,  bahan  organik,  dan endapan-endapan yang relatif lepas ( loose ), yang terletak di atas batuan dasar ( bedrock ). Mitchell  (1976)  menyatakan  bahwa  butir lempung  adalah  partikel  tanah  yang berukuran  lebih  kecil  dari  0,002  mm, sedangkan mineral lempung adalah kelompok-kelompok partikel kristal berukuran koloid (<0,002 mm) yang terjadi akibat  proses  pelapukan  dan  batuan. Menurut  Craig  (1987),  tanah  lempung adalah  mineral  tanah  sebagai  kelompok- kelompok partikel kristal koloid berukuran kurang  dari  0,002  mm,  yang  terjadi  akibat proses  pelapukan  kimia  pada  batuan  yang salah  satu  penyebabnya  adalah  air  yang mengandung  asam  ataupun  alkali,  dan karbondioksida.
Lapisan  tanah  lunak  umumnya  terdiri  dari tanah  yang  sebagian  besar  adalah  butiran- butiran  yang  sangat  kecil  seperti  lempung
atau lanau. Sifat lapisan tanah lunak (dalam hal ini tanah lempung) adalah   mempunyai kuat  geser  rendah,  kembang  susut  besar, plastisitas  tinggi,  kemampatan  besar,  dan koefisien permeabilitas yang kecil.

## Tabel 1 Klasifikasi tanah menurut AASHTO

## Abu Vulkanik Gunung Kelud
Material  yang  dihamburkan  oleh  letusan gunung  vulkanik  (berapi)  mempunyai beragam  ukuran,  dari  batuan  yang berukuran besar sampai halus. Batuan yang berukuran  besar  akan  jatuh  di  sekitar kawah,  namun  material  yang  berukuran halus  (abu  vulkanik)  dapat  jatuh  pada daerah yang jauh. Abu vulkanik adalah abu yang  berasal  dari  letusan  gunung  vulkanik (berapi)  yang  kemudian  terbang  ke  segala arah sesuai dengan arah hembusan angin. Abu  vulkanik  sering  dianggap  sebagai limbah  yang  mengganggu  masyarakat  dan dapat  mencemari  lingungan  meskipun sebenarnya  abu  vulkanik  mengandung material yang bermanfaat bagi masyarakat. Abu  vulkanik  memiliki  kandungan  silika yang  tinggi  sehingga  dapat  memperbaiki sifat-sifat tanah yang kurang baik.
Tabel  2 Kandungan  kimia  abu  vulkanik Gunung Kelud Nama Jumlah (%) Silika (Si) 70,6 Zat besi (Fe) 1,4 – 9,3 Magnesium (Mg) 0,1 – 2,4 Kalsium (Ca) 0,7 Aluminium (Al) 1,8 – 15,9 Kalium (K)
Pospor (P)
Sumber:  Detail  Penelitian  Kandungan  Abu
Vulkanik  Gunung  Kelud  UMY
(Gunawan Budiyanto, 2014)
Gunung Kelud dengan tinggi 1731 m di atas permukaan laut yang berada di perbatasan Kediri,  Tulungagung,  dan  Malang  meletus pada  tanggal  13  Februari  2014.  Menurut Gunawan  Budiyanto  (2014),  abu  vulkanik Gunung  Kelud  berbutir  halus  seperti lempung  ( clay )  dengan  diameter  di  bawah 0,002  mm.  Abu  yang  berasal  dari  letusan Gunung  Kelud  mempunyai  bentuk  ujung yang  runcing  sehingga  dapat  menambah ketahanan tanah dalam menerima beban.

## Stabilisasi Tanah
Stabilisasi  tanah  adalah  usaha  yang dilakukan  untuk  memperbaiki  sifat-sifat teknis  tanah.  Stabilisasi  tanah  dapat dilakukan dengan pemadatan atau menambahkan  bahan  tertentu.  Secara umum,  tujuan  stabilisasi  tanah  adalah menaikkan  kuat  geser  tanah,  mengurangi kompresibilitas, mengurangi potensi kembang  susut  tanah,  mengurangi  resiko likuifaksi, dan lain-lain.
Tanah  dasar  ( subgrade )  harus  mampu menahan  beban  yang  dapat  menimbulkan geseran dan  lendutan berlebihan yang akan menyebabkan  retaknya  lapisan  di  atasnya. Jika  tanah  dasar  mendapat  perlakuan stabilisasi,  maka  kualitas  tanah  akan menjadi  lebih  baik.  Dengan  demikan, distribusi  beban  akan  terjadi  pada  areal
yang  lebih  luas  sehingga  tebal  lapisan perkerasan yang diperlukan dapat direduksi.

## California Bearing Ratio (CBR)
Lapisan tanah yang akan digunakan sebagai tanah  dasar  (subgrade)  pada  konstruksi jalan  raya  sebaiknya  memiliki  kepadatan yang memenuhi syarat agar dapat menerima beban  yang  sesuai  dengan  perencanaan. Salah  satu  cara  pengujian  yang  dilakukan untuk  mengukur  kepadatan  tanah  dasar adalah California Bearing Ratio (CBR). Nilai CBR  adalah  perbandingan  antara  gaya perlawanan  penetrasi  dari  tanah  terhadap penetrasi sebuah piston yang ditekan secara kontinu  dengan  gaya  perlawanan  serupa pada  contoh  tanah  standar  berupa  batu pecah di California. Perbandingan atau rasio tersebut  diambil  pada  penetrasi  2,54  mm (0,1  inci)  dan  5,08  mm  (0,2  inci).  Gaya perlawanan  penetrasi  adalah  gaya  yang diperlukan  untuk  menahan  penetrasi konstan  dari  suatu  piston  ke  dalam  tanah. Hasil  percobaan  dinyatakan  sebagai  nilai CBR  (%)  yang  akan  digunakan  untuk menentukan tebal perkerasan.
CBR
laboratorium  umumnya  digunakan  untuk perencanaan  pembangunan  jalan  baru  dan lapangan terbang.
CBR 0,1" = Gaya pada penetrasi 0,1"
3000 .100 %
CBR 0,2" = Gaya pada penetrasi 0,2" 4500 .100 %
Gaya yang diperhitungan dinyatakan dalam satuan  lbs.  Semakin  tinggi  nilai  CBR  suatu lapisan  tanah,  maka  tebal  lapis  perkerasan yang diperlukan akan semakin tipis.

## Kuat Tekan Bebas
Nilai kuat tekan bebas (qu) adalah nilai yang menyatakan  kemampuan  sampel  tanah untuk  menerima  tekanan  maksimum sebelum
mengalami keruntuhan (kehancuran).  Nilai  qu  adadapat  diperoleh melalui  grafik  hubungan  antara  tegangan dan regangan.
ϵ = ∆ L L o A = A o 1 −  ϵ σ = P A
dimana:
∆L =  perubahan panjang L  =  panjang sampel awal A o =  luas penampang awal σ =  tegangan

## Pengujian T-Student
Pengujian  t-student  adalah  suatu  teknik statistik untuk menguji signifikansi perbedaan dua buah mean yang berasal dari dua buah distribusi.
t = x̿ − μ o s √n ⁄
dimana:
t =  t hitung 𝑥̅ =  mean 𝜇 𝑜 =  rata-rata tertentu s =  standar deviasi
n =  jumlah data
nilai t yang dihitung berdasarkan rumus di atas (t hitung ) akan dibandingkan dengan nilai t yang diperoleh dari tabel (t tabel )
Jika nilai t hitung  t tabel maka data diterima Jika nilai t hitung  t tabel maka data ditolak

## Hasil Penelitian
Tabel 3 Hasil pengujian kadar air
No. Sampel Kadar Air (X) X-X Rata- rata (X-X Rata- rata)² S  T hitung T tabel (95%)  Keterangan 1 11,11 -1,175 1,381 1,04 3,237 2,57 Ditolak 2 12,36 0,075 0,006 0,013 Diterima 3 11,86 -0,425 0,181 0,423 Diterima 4 13,38 1,095 1,199 2,811 Diterima 5 13,64 1,355 1,836 4,305 Ditolak 6 11,36 -0,925 0,856 2,006 Diterima Rata 2 12,28
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student,  empat buah data dapat diterima sehingga diperoleh Kadar air rata-rata = 12,36+11.86+13,38+11,36 4 = 11,86 %
Tabel 4 Hasil pengujian batas cair pada 25 ketukan
No.
Sampel Kadar Air (X) X-X Rata- rata (X-X Rata- rata)² S  T hitung T tabel (95%) Keterangan 1 46,61 -2,01 4,06 4,41 2,258 2,57 Diterima 2 50,77 2,14 4,59 2,551 Diterima 3 45,04 -3,58 12,86 7,143 Ditolak 4 45,28 -3,34 11,2 6,219 Ditolak 5 47,48 -1,14 1,31 0,730 Diterima 6 56,58 7,95 63,25 35,125 Ditolak Rata 2 48,63
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student,  tiga buah data dapat diterima sehingga diperoleh
Batas  cair  rata-rata  = 46,61+50,77+47,48 3 = 48,29 %
Tabel 5 Hasil pengujian batas cair pada 35 ketukan
No.
Sampel Kadar Air (X) X-X Rata- rata (X-X Rata- rata)² S T hitung T tabel (95%) Keterangan 1 39,77 -1,37 1,87 7,12 0,646 2,57 Diterima 2 42,49 1,35 1,82 0,627 Diterima 3 35,14 -6 36 12,386 Ditolak 4 45,92 4,78 22,84 7,861 Ditolak 5 51,51 10,37 107,53 36,998 Ditolak 6 32,01 -9,13 83,35 28,679 Ditolak Rata 2 41,14
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student,  dua buah data dapat diterima sehingga diperoleh Batas cair rata-rata = 39,77+42,49 2 = 41,13 %
Tabel 6 Hasil pengujian batas cair pada 50 ketukan
No. Sampel Kadar Air (X) X-X Rata- rata (X-X Rata- rata)² S  T hitung T tabel (95%) Keterangan 1 35,71 -13,26 176 13,5 31,849 2,57 Ditolak 2 62,12 13,14 172,74 31,259 Ditolak 3 38,2 -10,77 116,13 21,015 Ditolak 4 41,24 -7,73 59,85 10,831 Ditolak 5 47,86 -1,11 1,24 0,226 Diterima 6 68,73 19,75 390,19 70,607 Ditolak Rata 2 48,98
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student,  hanya satu buah data yang dapat diterima sehingga Batas cair rata-rata = 47,86 %
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student  untuk batas cair pada 25, 35, dan 50 ketukan, maka Batas  cair  rata-rata  = 48,29+41,13,47,86 3 = 45,76 %

## Tabel 7 Hasil pengujian batas plastis
No. Sampel Kadar Air (X) X-X Rata- rata (X-X Rata- rata)² S  T hitung T tabel (95%) Keterangan 1 39,29 6,23 38,91 7,50 12,695 2,57 Ditolak 2 40,63 7,57 57,43 18,734 Ditolak 3 20 -13,05  170,34 55,568 Ditolak 4 34,38 1,32 1,76 0,576 Diterima 5 29,63 -3,42 11,70 3,819 Ditolak 6 34,38 1,32 1,76 0,576 Diterima Rata 2 33,051
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student,  dua buah data dapat diterima sehingga diperoleh Batas cair rata-rata = 34,88+34,88 2 = 34,88 %
Hasil pengujian kadar air rata-rata dan batas Atteberg  rata-rata  tanah  yang  dihitung berdasarkan uji statistik T-student adalah:
- Kadar air (w) =  11,86 %
- Batas cair (LL)  =  45,76 %
- Batas plastis (PL)  =  34,38 %
- Indeks plastisitas (IP)  =  11,38 %
Berdasarkan  klasifikasi  AASHTO,  sampel tanah termasuk pada tipe A-7-5.
Tabel  8 Hasil  pengujian  tekan  bebas  pada tanah lempung dengan kadar aditif 0 %
No.
Sampel Kuat Tekan (X) X-X Rata- rata (X-X Rata- rata)² S T hitung T tabel (95%) Keterangan 1 0,80 0,036 0,0013 0,03 0,0848 2,57 Diterima 2 0,79 0,026  0,00071 0,0449 Diterima 3 0,73 -0,033  0,0011 0,0701 Diterima 4 0,75 -0,013  0,00018 0,0112 Diterima 5 0,80 0,036 0,0013 0,0848 Diterima 6 0,71 -0,053  0,0028 0,1795 Diterima Rata 2 0,76
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student,  enam buah data dapat diterima sehingga diperoleh Kuat tekan rata-rata = 0,8+0,79+0,73+0,75+0,8+0,71 6 = 0,76 %
Tabel  9 Hasil  pengujian  tekan  bebas  pada tanah lempung dengan kadar aditif 3 %
No.
Sampel Kuat Tekan (X) X-X Rata- rata (X-X Rata- rata)² S T hitung T tabel (95%) Keterangan 1 0,86 -0,028 0,0008 0,03 0,0564 2,57 Diterima 2 0,88 -0,0083  0,00007 0,0049 Diterima 3 0,90 0,011 0,00014 0,0096 Diterima 4 0,92 0,031 0,0010 0,0704 Diterima 5 0,93 0,041 0,0017 0,1219 Diterima 6 0,84 -0,048 0,0023 0,1641 Diterima Rata-rata  0,89
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student,  enam  buah data dapat diterima sehingga diperoleh
Kuat tekan rata-rata = 0,86+0,88+0,9+0,92+0,93+0,84 6 = 0,89 %
Tabel 10 Hasil pengujian tekan bebas pada tanah lempung dengan kadar aditif 6 %
No.
Sampel Kuat Tekan (X) X-X Rata- rata (X-X Rata- rata)² S T hitung T tabel (95%) Keterangan 1 0,79 -0,096 0,0093 0,06 0,3662 2,57 Diterima 2 0,95 0,063 0,0040 0,1572 Diterima 3 0,83 -0,056 0,0032 0,1258 Diterima 4 0,91 0,023 0,00054 0,0213 Diterima 5 0,93 0,043 0,0018 0,0736 Diterima 6 0,91 0,023 0,00054 0,0213 Diterima Rata-rata  0,89
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student,  enam buah data dapat diterima sehingga diperoleh
Kuat tekan rata-rata = 0,79+0,95+0,83+0,91+0,93+0,91
6 = 0,89 %
Tabel  11 Hasil  pengujian  tekan  bebas  pada  tanah lempung dengan kadar aditif 9 %
No.
Sampel Kuat Tekan (X) X-X Rata- rata (X-X Rata- rata)² S  T hitung T tabel (95%) Keterangan 1 1,32 0,12 0,014 0,10 0,3225 2,57 Diterima 2 1,18 -0,02 0,0004 0,0090 Diterima 3 1,25 0,05 0,0025 0,0560 Diterima 4 1,25 0,05 0,0025 0,0560 Diterima 5 1,20 0,0000 0,0000 0,0000 Diterima 6 1,00 -0,20 0,040 0,8959 Diterima Rata-rata  1,20
Berdasarkan  uji  statistik  T-Student,  enam buah data dapat diterima sehingga diperoleh
Kuat tekan rata-rata = 1,32+1,18+1,25+1,25+1,2+1 6 = 1,2 % Tabel 12 Hasil pengujian tekan bebas Kadar Aditif (%) Kuat Tekan (kg/cm²) Peningkatan (%) 0 0,76 - 3 0,89 17,2 6 0,89 17,2 9 1,20 36,6 Gambar 1 Grafik peningkatan nilai kuat tekan bebas
Tabel 13 Hasil pengujian CBR laboratorium Kadar Aditif (%) CBR Design (%) Peningkatan (%) 0 1,3156 - 3 1,3189 0,25 6 1,3205 0,37 9 1,4027 6,15
0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 0 3 6 9 Kadar Abu Vulkanik Gunung Kelud (%) N ila i K ua t Te ka n (kg/c m 2 )
Gambar 2 Grafik peningkatan nilai CBR laboratorium

## Kesimpulan
Berdasarkan  pengujian-pengujian  yang telah  dilakukan  di  laboratorium,  dapat disimpulkan bahwa:
1. Tanah lempung yang digunakan sebagai sampel pengujian termasuk pada tipe A 7-5 menurut klasifikasi AASHTO.
2. Abu  vulkanik  Gunung  Kelud  dapat meningkatkan nilai kuat tekan bebas dan CBR tanah lempung.
3. Nilai  kuat  tekan  bebas  dan  CBR meningkat  secara  signifikan  pada penambahan  abu  vulkanik  Gunung Kelud 9 %.

## Daftar Pustaka
Anonim,  1989, Metode  Pengujian  CBR Laboratorium  ( SNI 03-1744) ,  Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
Anonim,  1994, Metode  Pengujian K uat Tekan Bebas Tanah  Kohesif (SNI 03- 3638),  Badan  Standarisasi  Nasional, Jakarta.
Anonim, 2003, Metode Pengujian Batas Cair dengan  Alat  Cassagrande  (SNI  03- 1967) ,  Badan  Standarisasi  Nasional. Jakarta.
Anonim,  2003, Metode  Pengujian  Batas Plastis (SNI 03-1966) , Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
Anonim, 2003, Metode Pengujian Kadar Air (SNI  03-1965) ,  Badan  Standarisasi Nasional, Jakarta.
Anonim, Penanganan  Tanah  Ekspansif untuk  Konstruksi  Jalan ,  Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. ASTM Standards, 1989, American Society for Testing Materials , Philadelphia. Bowless,  J.  E.,  1991, Sifat-sifat  Fisis  dan Geoteknik Tanah , Erlangga, Jakarta Budi, Gogot Setyo, 2011, Pengujian Tanah di Laboratorium , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Craig,  R.  F.,  1989, Mekanika  Tanah , Erlangga, Jakarta.
Das,  B.  M.,  1988, Mekanika  Tanah – Klasifikasi Tanah , Surabaya.
Hardiyatmo, Hary Christady, 2010,
Stabilisasi  Tanah  untuk  Perkerasan
Jalan  Raya ,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Hardiyatmo, Hary Christady, 2011,
Perancangan  Perkerasan  Jalan  & Penyelidikan  Tanah ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Khalis,  Adli,  Sri  Murni  Dewi,  dan Wisnumurti,  2016, Kajian  Abu Vulkanik  Gunung  Kelud  sebagai Pengganti  Bahan  Penyusun  Batako Berlubang , Malang.
Sahid, Analisis  Data  Statistik  dengan  MS Excel , Laboratorium Komputer Jurdik Matematika FMIPA UNY, Yogyakarta.
Wesley, L., D., 1997, Mekanika Tanah , Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Yuswanto, Sadham Panjang, dan Pramudiyanto, 2015, Pengaruh
Penambahan  Abu  Vulkanik  Gunung Kelud  terhadap  Kuat  Tekan  Beton , INERSIA Vol. XI No. 1, Yogyakarta.
1.3 1.32 1.34 1.36 1.38 1.4 1.42 0 3 6 9 N ila i C BR ( % )
Kadar Abu Vulkanik Gunung Kelud (%)